i68 MÉMOIRES DE l'Académie Royale 



En comparant entr'eux les réfultuts que préfente ce 

 tableau , on voit : 



i.° Que les fontes donnent toutes en général moins d'air 

 inflammable par la diflolution dans l'acide vitrivlique que 

 le fer doux , ce qui indique qu'elles ne (ont pas autant dé- 

 pouillées que ce dernier métal de la bafe de l'air déphlo- 

 giftiqué , c'eft-à-dire , que leur rcduélion n'eft pas aufli 

 avancée que celle du fer forgé. 



2." Que les fontes blanches dégagent généralement moins 

 d'air inHammable que les fontes griles : les premières , en 

 effet, n'en donnent que depuis 59 4- mefures jufqu'à 66 j, 

 tandis que les dernières en fournilient depuis 6y ^ julqu'à 7 5 

 y', ce qui prouve que dans la fonte grile que l'on obtient en 

 forçant les dofes de charbon dans la charge du fourneau,&en 

 augmentant le vent desfoufîîets, laréduélioneftplus avancée 

 qu'elle ne l'eft dans la fonte blanche , pour laquelle la tempé- 

 rature dans le fourneau a été moins élevée , & la quantité de 

 charbon réducteur moius grande. 



3." Que les volumes d'air inflammable dégagé par les 

 différens fers forgés , font fujets à de moindres variations ; 

 que cependant on obferve entr'eux des inégalités allez 

 grandes. Le fer de Suède , qui, de tous ceux que nous 

 avons employés, étoit le plus malléable, le plus flexible 

 & le mieux affiné, eft aufïï celui qui donne le plus d'air 

 inflammable, qui par conféquent ell le plus privé de la bafe 

 de l'air déphlogifliqué, & dont enfin la réduélion approche 

 le plus d'être complète. 



Mais on voit auffi dans le tableau précédent , que l'acier 

 donne toujours moins de gaz inflammable que le fer forgé 

 dont il a été formé par cémentation. Quoique la différence 

 de ces produits foit moindre que celle qui a été obfervée 

 par M. Bergman, ce *qui vient principalement de ce que 

 ce chimifle , dans la mefure des volumes des gaz , n'a pas 

 tenu compte des changemens de température , ni des va- 

 riations du poids de l'atmofphère ; néanmoins cette diffé- 

 rence , qui pour le fer de Suède efl de -^ , & qui peut 



varier 



